Електродний пековий кокс
Електродний пековий кокс — продукт коксування пеку. Питома витрата середньотемпературного пеку з урахуванням пекової смоли і важких дистилятів складає 1,262-1,307 тонн на тонну коксу. Пековий кокс повинен мати певні фізико-хімічні властивості. В процесі коксування високотемпературного пеку відбувається істотна зміна елементного складу, збільшується дійсна густина і знижується питомий електроопір. Пековий кокс знаходить застосування в основному у виробництві вуглеграфітових матеріалів і анодної маси.

Властивості пекового коксу.

Вихід газу з 1 т високотемпературного пеку 270—290 м3. Його склад % : Н2 78,2-80,6; СН4 10,7-12,3; СО 3,0-3,4; СО2 0,3-1,7; СmНn 3,0-3,4; N 2,6-4,9; О2 0,4-1,1. Густина 0,260-0,290 кг/м3. Нижча теплота згоряння 12,94 МДж/м3.

Література 

 В. І. Саранчук, М. О. Ільяшов, В. В. Ошовський, В. С. Білецький. Хімія і фізика горючих копалин. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. — с. 600. ISBN 978-966-317-024-4

Коксування
Електродний пековий кокс — продукт коксування пеку . Питома витрата середньотемпературного пеку з урахуванням пекової смоли і важких дистилятів складає262 - 1 , 307 тонн на тонну коксу . Пековий кокс повинен мати певні фізико - хімічні властивості . В процесі коксування високотемпературного пеку відбувається істотна зміна елементного складу , збільшується дійсна густина і знижується питомий електроопір . Пековий кокс знаходить застосування в основному у виробництві вуглеграфітових матеріалів і анодної маси . Властивості пекового коксу . Вихід газу зт високотемпературного пеку290 м3 . Його склад % \ : Н22 - 80 , 6 ; СН47 - 12 , 3 ; СО0 - 3 , 4 ; СО23 - 1 , 7 ; СmНn0 - 3 , 4 ; N6 - 4 , 9 ; О24 - 1 , 1 . Густина260 - 0,290 кг/м3 . Нижча теплота згоряння94 МДж/ м3 . Література В . І . Саранчук , М . О . Ільяшов , В . В . Ошовський , В . С . Білецький . Хімія і фізика горючих копалин . — Донецьк : Східний видавничий дім , — с . ISBN317 - 024 - 4 Коксування